İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ KOMPOZİT MALZEMELER. HAFIZALI MALZEMELER. Çağatay SÜMER Sadık Kaan İPEK Abdullah Ahmet ŞENTÜRK. Hafızalı Malzemeler Tarihçesi.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
KOMPOZİT MALZEMELER
HAFIZALI MALZEMELER
Çağatay SÜMER
Sadık Kaan İPEK
Abdullah Ahmet ŞENTÜRK
Martenzitik Dönüşüm
Martenzitik Dönüşüm
Termoelastik Martenzitik Dönüşüm
Şekilde görüldüğü üzere elektrik direnci ve sıcaklık arasındaki grafikten yola çıkarak iki farklı alaşım olan FeNi ve AuCdalaşım elemanlarının sıcaklık ile oluşan direnç davranışları arasında FeNi nin 400’ C ve AuCd için bu histerisiz eğrisi daha dar ve 15’C civarındadır.
Bu iki alaşım elemanıarasındakiyüzeyenerjisiyaniplastikdeformasyoniçingerekenenerjiihmaledilecekkadarküçükolduğundan iki alaşım arasındaki plastik deformasyon oranları farklı boyutlarda gerçekleşecektir.
Defromasyon Nedenli Martenzitik Dönüşüm
entropideki değişim
martenzitin oluşmaya başladığı gerilme değeri
martenzitin kayma unsuru ile büyümesinden dolayı elde edilen maksimum
gerinim miktarıdır
sıcaklıktaki değişim
Gerilme nedenli martenzit yoluyla sözde elastik deformasyonun şematik gösterimi
Sözde elastik bölge üzerinde bir gerime sonucu şekil değişim miktarı arttırılırsa malzemede
kalıcı deformasyon meydana gelmeye başlar ve malzeme
elastisitesini bu bölgeden sonra kaybetmeye başlar.
Martenzit dönüşümün basit gösterimi
Hafıza sisteminin basit gösterimi
Martenzit Dönüşümün Basit Modeli
Martenzitik faz dönüşümü ile ortaya çıkan mikro yapının önceden tahmin edilebilirliği, malzeme bilimindeki temel problemlerden biridir. Martenzite göre daha yüksek bir kristal simetrisine sahip olan ostenitik ana fazın dönüşümü sonucunda, emsalsiz bir dizi, kafes etkileşimli martenzitik varyantların oluşumu gözlenir.
Ana fazdan martenzite dönüşüm esnasında meydana gelen kafes deformasyonları, açığa çıkan gerinimin en aza düşürüleceğibir yolda dönüşümü ilerlemeye zorlar [6]. Oluşan martenzitik varyantlar kendi yerleşimlerini düzenleyen bir yapısal hareketlenme ile söz konusu gerinim enerjisini azaltıcı bir rol oynamaktadır.
Numuneye bir yük uygulandığında, maksimum miktarda toparlanabilir gerinim değerine ulaşılana dek martenzitik varyantlar kendi yer düzenlerini ayarlarlar. Uygulanmış olan yük kaldırıldığında dahi var olan gerinim mevcudiyetini korur. Deformasyona uğramış olan numunenin Af üstündeki bir sıcaklık değerine ısıtılması ile tersine martenzitik dönüşüm gerçekleşerek orijinal şekil, tamamen geri kazanılmış olur.
ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIMLARIN ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI
Medikal Uygulamalarda Kullanılan Kateterler için SÜperelastik Kılavuz Tel. (a) Beyine Ait Bir Uygulama; (b) Kılavuz Telin Görünümü.
ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIMLARIN ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI
ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIMLARIN ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI
ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIMLARIN ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI
ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIMLARIN ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI
5.Prof.Dr., Yıldız Teknik Universitesi, Makina Fakultesi Makina Muhendisliği Bolumu Makina Malzemesi ve Đmalat Teknolojisi ABD.SEKiL HAFIZALI ALASIMLAR Aysegul AKDOĞAN * Kemal NURVEREN **
6. Pınar Sakoðlu, Tuğrul Özbecene ‘Şekil Hafızalı Alaşımlar’ Hurdacı Dergisi vol: 5. Pp:01-05
7. Kemal NURVEREN ‘Demir Esaslı Şekil Hafızalı Alaşımlar’ , Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, (2013), 10-16